令和２年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道管きょの更生工法−形成工法・熱形成タイプ−および取付管の修繕工法

ＥＸ工法＜自立管＞

技術

審査証明

事

限 2026 年 3月31日

下水第2効期

道技術

技術名称：ＥＸ工法＜自立管＞

（公財）

5号

有01

［基準達成型 ’18・開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建（下水道管きょの更生工法－ 形成工法・熱形成タイプ －および取付管の修繕工法）

日本

下 水 道 新技術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）耐用年数を超過した下水道施設の管きょは，地盤沈下によるひび割れ，継手部の離脱，硫化水素による管内面の腐食，下水流下にともなう管内面の摩耗等が急増しており，改築・修繕の必要性が高まっている。
下水管きょの改築・修繕には，従来開削工法がもちいられてきたが，車両交通および住民生活等への影響を考慮し，近年では非開削による更生および修繕工法が増えている。
非開削による更生工法には，樹脂材をもちいた現場硬化工法が多く，それらは , 既設管きょの損傷状態，施工の条件，作業者の熟練度等に左右され , 品質が安定しない可能性がある。
そこで，常に均一で高品質な更生管（自立管）を既設管内に形成する本管の更生および取付管の修繕技術（材料および施工法）を開発した。
今回，適用範囲の管種において , 硬質塩化ビニル管の追加および（公社）日本下水道協会規格「下水道熱形成工法用硬質塩化ビニル更生管（JSWAS K-19）」の制定にともない，開発目標値の一部を変更した。
なお、本技術は 2004 年３月３日に「ＥＸ工法」として審査証明を取得し，今回「ＥＸ工法＜自立管＞」と「ＥＸ工法＜二層構造管＞」に区分した。
（ 開 発 目 標 ）◇基準達成型 ’18 審査－管きょ更生工法（密着管，自立管構造）：開発目標（１）１），（２）～（７）◇開発目標型審査：開発目標（１）２），（８）～（１０）
本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）施工性：本管および取付管について，次の各条件で施工できること。
１）本管部①屈曲角 10°以下の継手部②段差と横ずれ 25 mm 以下の継手部③隙間 50 mm 以下の継手部④ 50 mm 以下の部分的滞留水⑤管頂部からの 0.05 MPa，0.5 L/min 以下の浸入水⑥管頂部からの 0.05 MPa，0.5 L/min 超の浸入水を 0.5 L/min 以下に止水処理後
２）取付管部①屈曲角 45°以下の継手部が 2 箇所以内
②段差部と横ずれ 20 mm 以下の継手部③管頂部からの 0.05 MPa，0.5 L/min 以下の浸入水④管頂部からの 0.05 MPa，0.5 L/min 超の浸入水を 0.5 L/min 以下に止水処理後（２）耐荷性能：更生管の耐荷性能は，次の試験値であること。
１）偏平強さ：「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の偏平強さ「下水道熱形成工法用硬質塩化ビニル更生管（JSWAS K- 19）」に規定の偏平強さ
２）曲げ強さ：短期試験値（最大荷重時の曲げ応力度） 64 MPa 以上
長期試験値 15.4 MPa 以上
３）曲げ弾性率：短期試験値 2,000 MPa 以上
長期試験値 1,250 MPa 以上（３）耐久性能
１）耐薬品性：更生管は，「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の耐薬品性，および「下水道熱形成工法用硬質塩化ビニル更生管（JSWASK-19）」に規定の耐薬品性を有すること。
２）耐摩耗性：更生管の耐摩耗性は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有すること。
３）水密性：更生後の本管部および取付管との接合部は，内水圧および外水圧 0.1 MPa の水密性を有すること。
４）耐劣化性：15.4 MPa 以上（４）耐震性能：更生管の耐震性能は，次の試験値であること。
①短期試験値（最大荷重時の曲げ応力度） 64 MPa 以上 ②引張強さ（短期） 42 MPa 以上 ③引張弾性率（短期） 2,000 MPa 以上④引張伸び率（短期） 70 ％ 以上 ⑤圧縮強さ（短期） 51 MPa 以上 ⑥圧縮弾性率（短期） 1,500 MPa 以上（５）水理性能
１）成形後収縮性：更生管は成形後，３時間以内に収縮が収まり安定すること。
（６）材料特性：更生管の材料特性は，次の試験値であること。
①引張弾性率（短期） 2,000 MPa 以上②引張強さ（短期）42 MPa 以上③圧縮弾性率（短期） 1,500 MPa 以上④圧縮強さ（短期）51 MPa 以上⑤曲げ弾性率（短期） 2,000 MPa 以上⑥曲げ強さ（短期）64 MPa 以上⑦曲げ弾性率（長期） 1,250 MPa 以上⑧曲げ強さ（長期）15.4 MPa 以上⑨引張破断伸び（短期） 70 ％ 以上
⑩シャルピー衝撃強さ：更生管のシャルピー衝撃強さは，６kJ/m2以上かつ材料に割れがないこと。
（７）物理特性：更生管のビカット軟化温度は，76 ℃以上であること。
（８）耐高圧洗浄性：更生後の本管部および取付管との接合部は，15 MPa の高圧洗浄に対して剥離・破損がないこと。
（９）既設管への追従性（対象は，管本管）：更生管は地盤変位にともなう既設管変位への追従性を有すること。
（10）硬質塩化ビニル管への施工性：限られた模擬管きょ条件において，硬質塩化ビニル管に施工ができること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ＥＸ工法＜自立管＞」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2004 年３月３日に「ＥＸ工法」として審査証明を取得し，変更された技術である。
2021 年 3 月 18 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）基準達成型の審査は，「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン -2017 年版 -」（( 公社 ) 日本下水道協会）に定める評価項目について確認するものである。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の施工にあたっては，標準施工要領に基づいた施工を行うこと。
（２）雨水が流入する下水道管路内で施工する場合は，「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等 安全対策の手引き（案）」（平成 20 年 10 月）に基づいて安全管理計画を立て，施工計画書等に記載し，局地的な大雨に対する安全対策を施すものとする。
（３）本技術の耐震性能については，「耐震指針」，「耐震計算例」等の関連する基準類に基づき，耐震性能に係わる強度特性の設計保証値をもちいて計算を行い確認すること。
（４）環境安全性能については，標準施工要領に基づき，現場での施工時において，一般に要求される騒音・振動，大気汚染の各対策等の適切な措置を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2026 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

株式会社大阪防水建設社
株 式 会 社 クボタケミックス（大阪府大阪市天王寺区餌差町７番６号）（大阪府堺市西区石津西町 14 番２号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
ＥＸ工法は，本管の更生および取付管の修繕を行う技術であり，以下の方法により施工を行う。
下水道管材として長年実績のある硬質塩化ビニル樹脂製のパイプを，蒸気と熱風により加熱・軟化させ，蒸気を通した状態でマンホールより既設管内に連続的に引き込む。引き込み後，パイプ内の蒸気圧を上げ，更に加熱・軟化させたのち，徐々に加圧することでパイプを拡径させ既設管内面に密着させる。密着させた状態で保圧したまま，所定温度まで冷却することで固化させ，既設管内面に密着した更生管を形成する。
本管と取付管接合部は，ＦＲＰ材等をもちいて止水処理し一体化することが可能である。

ドラムタイプ

ドラムレスタイプ

手巻きタイプ

写真－１ ＥＸパイプの巻取り状況

図－１ 材料の引込みイメージ

引込時の状況

円形に復元した状況
写真－２ 更生管の形成イメージ

拡径・冷却完了
更生管の形成完了

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。写真－３に供試体作成状況を,写真－４に既設管への追従性試験状況を示す。
（１）施工性：本管および取付け管について，次の各条件下で施工できる。
本管①屈曲角 10 °以下の屈曲部②25 mm 以下の段差部と横ずれ ③50 mm 以下の継手隙間④50 mm 以下の部分的滞留水⑤管頂部からの 0.05 MPa，0.5 L/min 以下の浸入水⑥管頂部からの 0.05 MPa，0.5 L/min 超の浸入水の 0.5 L/min 以下への止水処理後取付管①屈曲角 45°以下の屈曲部が２箇所以内②20 mm 以下の段差部と横ずれ③管頂部からの 0.05 MPa，0.5 L/min 以下の浸入水④管頂部からの 0.05 MPa，0.5 L/min 超の浸入水の 0.5 L/min 以下への止水処理後（２）耐荷性能：更生管の耐荷性能は，次の試験値である。
1)偏平強さ ：「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の偏平強さを有する。
2)曲げ強さ：短期試験値(最大荷重時の曲げ応力度) 64
長期試験値

15.4 MPa 以上

3)曲げ弾性率：短期試験値

2,000 MPa 以上

MPa 以上長期試験値

1,250 MPa 以上（３）耐久性能
1)耐薬品性：「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の耐薬品性を有する。
2)耐摩耗性：下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有する。
3)水 密 性：更生後の本管部および取付管との接合部は，内水圧および外水圧 0.1 MPa の水密性を有する。
4)耐劣化性：15.4 MPa 以上（４）耐震性能：更生管の耐震性能は，次の試験値である。
①曲げ強さ（短期試験値(最大荷重時の曲げ応力度)）

64 MPa 以上②引張強さ（短期）42 MPa 以上③引張弾性率（短期） 2,000 MPa 以上④引張伸び率（短期）70 ％ 以上⑤圧縮強さ（短期）51 MPa 以上⑥圧縮弾性率（短期） 1,500 MPa 以上（５）水理性能 成形後収縮性：更生管は成形後，３時間以内に収縮がおさまり安定する。
（６）材料特性：更生管の材料特性は，次の試験値である。
①シャルピー衝撃強さ以外の材料特性：耐荷性能の一部と耐震性能の項目に適合する。
②シャルピー衝撃強さ：６ kJ/m2 以上かつ材料に割れがない。
（７）物理特性：更生管のビカット軟化温度は，76 ℃ 以上である。
（８）耐高圧洗浄性：本管部および取付管との接合部は，15 MPa の高圧洗浄に対し剥離･破損がない｡（９）既設管への追従性：地盤変動に伴う既設管変位への追従性を有する。（対象：本管・自立管）（10）硬質塩化ビニル管への施工性：限られた模擬管きょ条件における硬質塩化ビニル管（新管の直管）に施工ができる。

写真－３ 供試体作製状況

写真－４ 既設管への追従性試験状況（屈曲）技術の適用範囲
技術の適用範囲

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施主

呼び径(mm)

延長(m)

施工年月

工事名

150

37

H20.8～H21.1

改修工事

鹿児島市

200

64.9

R2.1～R2.3

汚水管路改修工事

鹿児島市

250

76.5

H17.7～H17.11

汚水管路改修工事

鹿児島市

300

74

H30.12～H31.1

汚水管路改修工事

北九州市40020.6

H29.9～H30.11

管渠更生工事

200

14.7

H14.1～H14.2

再構築工事【本管】自立管産業技術総合研究所【取付管】
東京都下水道局

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】（株）大阪防水建設社

https://www.obcc.co.jp/（株）クボタケミックス

https://www.kubota-chemix.co.jp/

ＥＸ・ダンビー協会（TEL 03-6806-7133） http://www.ex-danby.jp/【問合せ先】※協会に関する相談は，当機構ではなく，直接，協会へお尋ねください。

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2021 年３月 18 日～2026 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/